SÉANCE DU 9 MARS 1897. 



A effectuer avec des morceaux saturés d'eau, pesés à la balance 

 hydrostatique ou par la méthode par enveloppe de paraffine; 

 5° Recherche de la porosité. 



Celle-ci s'exprime par la formule n = 400 ^-y^* = ^00 ^ ~ . 



y est le poids spécifique sans pores. 



â est le poids y compris les pores; 



6*^ Recherche de la dureté par l'échelle de Mohs; 



7° Recherche de la faculté d'absorption d'eau. 



A faire avec trois morceaux de 12 x 5, séchés, pesés, posés dans un 

 verre avec 2 centimètres d'eau ; après vingt-quatre heures, on mesure 

 le niveau de l'eau sur l'ardoise et l'on remplit tout le verre d'eau de 

 manière à noyer complètement les échantillons après quarante-huit 

 heures; après vingt-huit jours on essuie et l'on pèse; 



8** Recherche de la résistance à la congélation et aux intempéries. 



Les trente échantillons précédents, saturés d'eau, sont soumis jour- 

 nellement pendant six heures à une température de — 15 à 20^, dégelés 

 dans de l'eau saturée de GO.2 pendant quatorze heures, et ensuite pen- 

 dant trois heures aux vapeurs d'une solution saturée de SOo. Les échan- 

 tillons sont ensuite lavés et placés pendant une heure dans l'eau qui a 

 servi à dégeler; cette expérience se répète vingt-quatre fois; on constate 

 l'état des échantillons et leur perle de poids après dessiccation. 



9° Recherche de la teneur en pyrite. 



A faire au moyen de 5 grammes d'ardoise finement pulvérisée, mis au 

 bain-marie pendant dix minutes avec 20 centimètres cubes de 1 partie 

 HCI concentré et 3 parties d'acide nitrique. Le liquide est décanté et la 

 poudre évaporée à siccité; on répète encore deux fois cette opération. 

 Finalement, la poudre est filtrée et lavée. Les acides réunis avec l'eau 

 de lavage sont évaporés au bain-marie, séchés à 120'', humectés de 

 HGl concentré, additionné d'eau, et les acides éliminés de la silice par 

 filtration. On recherche SO3 dans le filtre. Une autre partie d'ardoise 

 pesée et attaquée au moyen de HCl concentré, et, pour l'élimination des 

 acides de la silice, on procède comme précédemment et l'on recherche 

 aussi SO5. La différence des deux mélanges sulfureux est ensuite cal- 

 culée comme soufre et convertie en Fe S.2. 



10** Recherche de la faculté de ramollissement en rapport avec la 

 résistance à la flexion. 



A effectuer avec dix échantillons d'ardoise de 20 centimètres de 

 longueur sur 15 centimètres de largeur, séchés, puis fléchis par des 

 charges croissantes au milieu sur une portée de 15 centimètres. En 



